18 
I. Морозевичъ. 
Si О, . 
Л1 2 0 3 . 
Fe 2 Oz . 
FeO . 
МпО . 
CaO . 
МдО . 
К 2 0 . 
т 2 о . 
s . 
е 2 о . 
Нераствор. остатокъ 1 ) 
Удѣльный вѣсъ .... 
(. К 2 0 + Na 2 0 ) : Л1 2 0 : 
№ 10 . 
Г7А0/ ) 45% Ог 
70 /о пол - ши - \ 25% ЛЬ 
10% своб. окисл. Fe и FeS 2 , 
6% силлиманита и кордіерита, 
14% авгита, слюды, хлорита 
и проч. 
ЛЬ :Ог = 5:8 
№ 10. 
№ и. 
52,35 
50,28 
19,34 
19,58 
8,39 
10,60 
2,57 
3,63 
0,13 
— 
2,12 
1,16 
1,26 
1,11 
7,72 
9,15 
3,07 
1,30 
0,20 
0,35 
1,76 
1,97 
0,33 
0,33 
99,24 
99,21 
2,764 
2,815 
>г'0 2 = 1 : 1,4 : 6,6 .... 
= 1:1,6:7,1 . . . . 
№ 11 . 
_0/ 1 54% Ог 
65% пол. шп. J 117о АЪ 
13% своб. окисл. Fe и FeS 2 , 
8% силлиманита, 
14% авгита, слюды, хлорита 
и проч. 
АЪ : Ог = 1 : 5 
№ 10 
№ 11 
Изъ приведенныхъ анализовъ и вычисленій видно, что „афанитъ“ и „брекчія" 
представляютъ собою магму одного и того же типа, магму весьма богатую щелочами 
и полуторными окислами. Окислы желѣза выпали почти цѣликомъ въ свободномъ видѣ. 
Что же касается глинозема, то приведенныя частичныя отношенія показываютъ, что 
і 
его имѣется больше, чѣмъ пужно для полнаго насыщенія алюмосиликата R 2 Al 2 Si G Oi S . 
Изъ такихъ же магмъ, пересыщенныхъ глиноземомъ и содержащихъ одновременно нѣ¬ 
который избытокъ кремнезема (свыше 6 частицъ на 1 ч. щелочей), должны кристал¬ 
лизоваться, какъ это было доказано мною экспериментально 2 ), главнымъ образомъ 
’) Нерастворимы» въ HF и // a *S'0, остатокъ состоитъ всецѣло изъ иголокъ силлиманита. Попятно, 
это только незначительная часть общаго количества силлиманита, ибо онъ, какъ извѣстно, разлагается 
медленно въ названныхъ кислотахъ. 
2 ) I. Морозевичъ. Опыты надъ образованіемъ минераловъ. Варшава. 1897 г. Стр 80. 
